40 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



prroel resto se halla como hierro $, duro y quebradizo y aún pro- 

 bablemente como hierro y, puesto que parece necesario este últi- 

 mo para mantener la cementita en solución. El hierro magnético 

 aprisionado en una masa no magnética, no obra como si se hallase 

 lit re: hace de la martensita una sustancia magnetipolar, guardan- 

 do una parte de su magnetismo después de ser imanada, es decir, 

 queen principio sería un imán permanente. 



Así se encuentra el hierro en la martensita,, pero ¿cómo se halla 

 el carbono? El análisis mineral nos enseña que se encuentra en 

 proporciones muy variables: no se trata pues de un compuesto de- 

 finido de hierro y carbono. Además ningún método químico per- 

 mite aislar lacemenlita. 



Veamos ahora los resultadosdel análisis micrográfico. La estruc- 

 tura de la martensita es muy poco cristalina, como puede verse en 

 las fracturas unidasy finas de los aceros templados; micrográfiea- 

 inente, los métodos han hecho creer primero en el amorfismo ; se la 

 ha descripto como un vidrio amorfo, quebradizo, de una dureza va- 

 riable, desde i, oá 6; pero Osmond por su método del bruñido ata- 

 que, ha demostrado que esta masa de apariencia vitrea, presentaba 

 en realidad una relativa cristaliniclad, comparable á la de un vi- 

 drio devitrificado. En efecto, porbruñido sobre pergamino embebido 

 de nitrato de amonio, se resuelve en un tejido de finas agujas en- 

 trelazadas, dirigidas paralelamente á tres direcciones que forman, 

 con frecuencia, ángulos de 60°. Esta estructura parece serla forma 

 cristalítica, actual ó pseudo mórfica, del hierro f. Las dimensiones 

 de las agujas varían con la temperatura del temple y el porcentaje 

 en carbono, pudiendo establecerse de un modo general, que las 

 agujas son tanto mayores cuanto más alta ha sido la temperatura 

 de temple y más bajo el porcentaje en carbono. 



Así pues, la micrografía hace de la martensita una substancia ho- 

 mogénea en la cual, la cementita parece uniformemente difundida, 

 aunque en proporciones variables. Pero siendo estos caracteres los 

 de las soluciones, la martensita aparece como una solución de nue- 

 vo género : una solución sólida. Veamos si las leyes de las solucio- 

 nes líquidas pueden aplicarse á la martensita, justificando esta 

 concepción. 



El punto de fusión de los aceros baja de un modo regular desde 

 I5'50° hasta cerca de 1400° á medida que la carburación aumenta ; 

 pero á partir de un cierto límite (2 % de C) la solidificación no se 

 efectúa en una sola vez sino en dos ; entonces ya no se trata de un 



